はい、あります、あります。下記の道具のいずれか、もしくは複数が用意できると作業がしやすくなります。その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。ベストな組み合わせは「1〈平丸〉の彫刻刀+2〈平〉の彫刻刀」です。彫刻刀は砥石で研ぐ必要があります。本当に軽く削り作業を行います。1回目の錆漆がガサガサしていると(突起とか出ていると)、2回目の錆漆をヘラ付けしている時にヘラが引っ掛かってしまい、キレイにつけるのが難しくなります。刃物で錆漆の突起などを削ります。錆漆を削るときのコツは「なるべく彫刻刀の一部を器の方に押し当てる」です。刃の「半分くらい」を器に当てて、器の面を基準面のガイドとして利用します。注意点としては削る時の「刃の角度」です。刻苧漆も錆漆も削る時のポイントは一緒です。削るときの「刃の角度」として...1.始めは1のように「角度を少し大きめ」につけます。(「刻苧/錆漆側の刃」を少し浮かし気味にする)2.ちょっとずつ削りつつ、ちょっとずつ刃の角度を〈2→3→4〉と、器のラインと平行にしていきます。すると失敗が少なくなります。(たまに失敗しますが)続いて耐水ペーパーで水研ぎします。その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。「要らなくなったハサミ」は耐水ペーパーを切るのに使います。ペーパーを切るとハサミが「ばか」になって他のものが切れなくなります。使う耐水ペーパーの番手(荒さ)について耐水ペーパーっていろいろな番手(荒さ)がありますが、どの状況で何番くらいを使うのが適しているのか??...ちょっとわかりませんよね。↓このくらいを一応の基準と考えてください。削り作業できれいに成形できている場合、#320~400程度で研いでください。↓まずは耐水ペーパーの#240~320くらい(←粗目)を使って研いでください。粗い方がどんどん研げますので、効率がいいです。粗いペーパーで「きれいな曲面の形」を作ります。表面の肌のキメを細かく整えてください。耐水ペーパーの仕立て方ちょっと面倒ですが、研ぎ面をよりきれいな形に仕上げるためと、修理箇所以外を傷付けないために、ペーパーにひと手間加えます。耐水ペーパーを小さく切って使います。切れ味の落ちたハサミで、耐水ペーパーを1×1cmくらいに小さく切ります。それを「三つ折り」にします。(↑ペーパーを三層構造の「硬い」板にして使います)ペーパーは少量の水をつけながら研ぎ作業をおこないます。今回はなんとなく「木賊とくさ」を使いました。少量の水を付けながら研いでいきます。「研ぎ」も「削り」と同様、あっさりとでいいです。次の作業の下拵えと考えてください。今回は「木賊」という植物を耐水ペーパーの代わりに使います。昔から「研ぎ」に使われている材料です。金継ぎで使った場合、耐水ペーパーと違って、「器が傷付かない」そうです。実際に僕が使った感覚ではあまり研磨力は高くないな~という感じでした。(#400∼#600くらいに感じました)ただ、研磨力に関しては木賊の個体差もありそうなので、研磨力の高いものもあるのではないか?と思います。金継ぎで使われる以外に、木地のものを研ぐ時に、乾燥させたものをそのまま水を付けずに「空研ぎ」で使ったり、根付の制作でも仕上げの「水研ぎ」をする時に使われます。個人的には、金継ぎには「駿河炭」の方が遥かに適していると感じます。次は錆漆付けの2回目になります。錆漆を2回付けなければいけないわけではありません。今回は、1回目の錆付けでは全然、欠けた穴が埋まらなかったので、もう一度、錆漆を付けるわけですが、基本的には錆付けは2回おこなった方がいいと思います。1回目の錆漆を研いで、「すごくきれいな平滑面になった!」ように見えた場合でも、意外と「薄っすら」と凹んでいる箇所が多いのです。これは肉眼で見ても判断するのは難しいと思います。面倒ですが「もう一度」錆漆を付けておくことをおススメします。私の場合、基本的に錆漆付けは2回おこないます。その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。本漆金継ぎで使う道具・材料ページこれらの材料を使って「ペースト状のもの=錆漆さびうるし」を作ります。錆漆の作り方~錆漆作り動画~作業手順1.砥の粉を細かく潰す2.水を少しずつ砥の粉に足しながら、よく練る3.生漆を少しずつ「水練り砥の粉」に足しながら、よく練るそれでは「錆漆」を作っていきます。錆漆は...錆漆=砥の粉+生漆で出来ています。